## Jurnal Sains dan Teknologi
Volume 11 Number 2, Tahun 2022, pp. 389-396 P-ISSN: 2303-3142 E-ISSN: 2548-8570 Open Access: https://doi.org/10.23887/jstundiksha.v11i2.45268

## Efek  Penambahan  Tepung  Jagung  dalam  Keramik  Zeolit Sebagai Separator Baterai
Sri. Mulyo Bondan Respati 1* , Agung Nugroho 2 , Ahmad Abdul Rohim 3 , Moch Subchan Mauludin 4
1,2,3 Jurusan Teknik Mesin, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia
4 Jurusan Teknik Informatika, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia

## A B S T R A K
Separator baterai yang terbuat dari keramik zeolit telah dilakukan. Separator ini dimungkinkan  menjadikan  baterai  yang  stabil  dan  tahan  lama.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  tegangan  yang  dihasilkan  dari  aki  yang separatornya  diganti  dengan  keramik  zeolit  alam.  Penelitian  ini  menggunakan metode eksperimental. Teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  proses  persiapan  bahan  dengan pengayakan  serbuk  zeolit  dan  tepung  jagung  dengan  ayakan  mesh  30.  Serbuk zeolit ditambahkan 2, 5 dan 8 % berat tepung jagung. Bahan serbuk zeolit-tepung jagung  dicetak  berbentuk  prisma  segi  empat  dengan  tekanan  15  MPa.  Green keramik  dibakar  dengan  furnace  selama  4  jam  dengan  suhu  900  ⁰C.  Keramik berpori  di  assembling  ke  baterai  bersama  anoda  katoda  kemudian  dirangkai secara seri. Cairan 𝐻 2 𝑆𝑂 4 sebesar 10 ml digunakan untuk mengisi rongga keramik berpori  tersebut.  Hasil  pengujian  tegangan  listrik  menunjukkan  semakin  tinggi penambahan tepung jagung semakin rendah voltase yang dihasilkan. Berdasarkan pengujian  secara  visual  dan  mikro  di  dapat  bahwa  semakin  banyak  persentase campuran tepung jagungnya maka semakin banyak pula pori yang terdapat pada keramik  serta  mengurangi  kerapatan  pada  keramik.  Implikasi  penelitian  ini diharapkan separator keramik zeolit alam dapat dipakai pada baterai aki dengan peningkatan sifat sifik dan ionik konduktifitas.

## A B S T R A C T
Battery separator made of zeolite ceramic has been carried out. This separator is possible to make the battery stable and durable. This study aims to analyze the voltage generated from a battery whose separator is replaced with natural zeolite ceramic. This study uses an experimental method. Data analysis techniques using quantitative and qualitative analysis. The results of the research show the process of preparing the material by sifting zeolite powder and corn flour using a 30 mesh sieve. The zeolite powder was added 2, 5 and 8% by weight of corn flour. The zeolite-corn flour powder material was printed in the form of rectangular prisms with a pressure of 15 MPa. Green ceramic is fired in a furnace for 4 hours at a temperature of 900 ⁰C. The porous ceramics are assembling to the battery with the anode and cathode then connected in series. 10 ml of 〖 H 〗 _2 〖 SO 〗 _4 liquid is used to fill the cavity of the porous ceramic. The results of the electric voltage test showed that the higher the addition of corn flour, the lower the voltage produced. Based on visual and micro testing, it was found that the more the percentage of the corn flour mixture, the more pores will be present in the ceramic and reduce the density of the ceramic. The implication of this research is that natural zeolite ceramic separators can be used in battery batteries with increased physical and ionic conductivity properties.

## 1. PENDAHULUAN
Sistem baterai konvensional yang memakai elektrolit cair memiliki masalah ketidakstabilan pada konduktivitas  ionik  dan  stabilitas  termal  yang  kurang  baik.  Kestabilan  termal  dapat  dikurangi  dengan menggunakan separator. Separator digunakan sebagai pemisah antara anoda dan katoda sehingga menjadi lebih setabil dan aman (A. Li et al., 2021). Separator ini juga mempengaruhi dari ketahanan dari baterai aki dan kesatabilan ini dipengaruhi oleh bahan separator dan dimensinya (Cannarella et al., 2014; W. Chen et al., 2022). Separator harus kompatibel pada perpindahan ion  dan dapat jadi penetrasi dari hambatan ion (Song et al., 2021; Weber et al., 2014). Separator keramik zeolit berpori sebagai pengganti elemen baterai diusahakan  dapat  meningkatkan  konduktivitas  ionik  dan  kestabilan  termal  pada  baterai (Ackley  et  al., 2003). Pada baterai kering biasanya yang sering di gunakan untuk penyekat sekaligus penyimpan elektrolit baterai adalah tissu  atau kertas, seperti yang di ketahui tissu dan kertas adalah media penyerap cairan

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received March 03, 2022 Revised March 09, 2022 Accepted August 14, 2022 Available online October 25, 2022
Kata Kunci: Keramik  Zeolit,  Separator  Baterai, Tepung Jagung
Keywords: Zeolite Ceramics, Battery Separators, Corn Flour
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2022  by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
elektrolit yang baik akan tetapi sangat rapuh dan mudah hancur. Supaya lebih awet peneliti mengusulkan menggunakan zeolit sebagai pengganti.
Zeolit  digunakan  sebagai  katoda  baterai.  Katoda  ini  tersusun  dari  material  karbon  berpori dicampur dengan zeolit (Maulana et al., 2019). Bahan murah yang dijadikan baterai portabel (Pan et al., 2019). Bahan ini pula dapat dipakai sebagai baterai yang sederhana dengan biaya rendah dengan hasil 0,7 volt (Krishna,  2020). Baterai  dengan  bahan  ini  dianggap  lebih  aman  karena  menggunakan  bahan  alami (Schoetz et al., 2017; Takeda & Taguchi, 2018). Baterai bahan keramik alam menghasilkan 1,28 volt dengan ukuran sel 25 mm dan tebal 10 mm (Buwono & Febrian, 2020). Pada penelitian ini mencoba membuat elemen sel baru menggunakan keramik zeolit berpori yang terbuat dari campuran serbuk zeolit dan tepung jagung sebagai pengganti separator. Penggunaan zeolit sebagai separator menggunakan komposit zeolit ZSM-5/polyimide (Y.  Li  et  al.,  2020). Hasil  pada  range  2.4  -4.7  Volt  mengatakan  mineral  alam  dapat digunakan sebagai separator untuk lithium – ion  baterai. Beberapa tanah  mineral halloysite, attapulgite, sepiolite,  montmorillonite  and  zeolite  digunakan (F.  Liu  &  Chuan,  2021). Hasilnya  potensial  dijadikan separator menggunakan bahan zeolite untuk melapisi Polyacrylonitrile (D. Chen et al., 2021). Separator ini menghasilkan 2.5 – 5.2 volt.  Bahan nanocarbon-zeolit sebagai bahan yang dapat menyimpan energi dan konversi (Barbosa et al., 2021; Miao et al., 2020). Tegangan energi ini dihasilkan karena adanya pori dalam zeolit. Keramik zeolit berpori diteliti oleh (Respati et al., 2017). Keramik zeolit dapat menyerap air dengan kapiler.  Selain  itu  keramik  zeolit-palm  fiber  dapat  dilewati  air  dan  bahan  zeolit  baik  untuk  dijadikan superkapasitor (Pakpahan et al., 2017; Respati et al., 2017). Zeolit alam adalah kristal, hidro aluminosilikat yang mengandung alkali dan alkali tanah. Alkali dan kation alkali tanah yang longgar struktur ini dan dapat terikat dengan kation lainnya atau molekul air (Martucci & Cruciani, 2018; Respati, Soenoko, Irawan, & Suprapto, 2018). Untuk membuat lebih berpori dapat menggunakan bahan dari nabati atau hewani. Bahan  nabati  atau  hewani  jika  dipanaskan  akan  menjadi  abu,  sehingga  dapat  membuat  pori (Rahaman, 2017). Semakin banyak bahan nabati yang dicampurkan ke zeolit maka semakin banyak pula porinya (Respati, Soenoko, Irawan, Suprapto, et al., 2018). Salah satu bahan nabati untuk membuat pori adalah tepung karbohidrat. Salah satu tepung karbohidat yang dapat dipakai yaitu tepung jagung. Tepung jagung merupakan tepung yang mempunyai kadar pati yang tinggi 73 – 80 % (Aini et al., 2016; Alam & Nurhaeni, 2008). Kadar pati ini yang dibutuhkan dalam membuat pori-pori dalam keramik. Pati di dalam kandungan tepung jagung yang dicampurkan ke dalam serbuk zeolit alam lebih cepat mengering. Sehingga dalam pembuatan green keramik lebih cepat untuk mengeras. Pengerasan keramik yang di lakukan dengan pemanasan  akan  membuat  pati  menjadi  abu.  Larutan  H 2 SO 4 atau  disebut  asam  sulfat  yang  pada  aki berfungsi  sebagai  elektrolit.  Kehadiran  asam  sulfat  merupakan  bahan  aktif  yang  berberan  dalam pembangkitan dan akumulasi energi listrik dalam baterai. H 2 SO 4 pekat merupakan campuran azetripik dari 98,3%  H 2 SO 4 dan  1,7%  H 2 O.  H 2 O  diperoleh  dengan  destilasi  murni  pada  suhu  383  C (Pavlov,  2011). Konsentrasi  H 2 SO 4 mempengaruhi  dari  tegangan  sel (Pavlov  et  al.,  2006). H 2 SO 4 ini  dapat  menjadi penghantar  ionik  yang  dilepaskan  tembaga  ke  besi  sehingga  menghasilkan  listrik (Porvali  et  al.,  2019). Dengan menggunakan keramik zeolit alam dimungkinkan menjadi pengganti separator aki. Beberapa temuan menyatakan pembuatan keramik berpori menggunakan tepung jagung membuat pori yang menyeluruh (Mohamed Bazin et al., 2019). Kandungan tepung jagung yang lebih banyak akan membuat keramik berpori jadi lebih baik dan lebih banyak porinya (Alag & Zamel, 2018; Ayala-Landeros et al., 2016; X. Liu et al., 2022). Fabrikasi keramik berpori dengan menggunakan tepung jagung merupakan alternatif yang mudah dan murah (Nie & Lin, 2015; Salman et al., 2020). Kadar air yang ada dalam tepung jagung juga menguap membuat rongga-rongga pori. Pori-pori dalam zeolit diharapkan mampu menampung larutan  H 2 SO 4 .  Kertebaruan  penelitian  ini  adalah  bahan  keramik  pengganti  separator  aki.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis tegangan yang dihasilkan dari aki yang separatornya diganti dengan keramik zeolit alam.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental. Eksperimen yag dilakukan dengan membuat separator  keramik  berpori  dengan  bahan  baku  zeolit  alam  dan  tepung  jagung.  Penelitian  dilakukan  di Laboratorium  Material  Universitas  Wahid  Hasyim.  Varibel  bebas  yang  digunakan  adalah  persentase campuran  2,  5  dan  8  %  tepung  jagung.  Sepesimen  keramik  berpori  dirangkai  menjadi  baterai  dengan mngkombinasikan anoda tembaga dan katoda aluminium. Rangkaian baterai diukur tegangan voltase yang keluar  dari  anoda  dan  katoda  sebagai  variabel  terikat.  Bahan  yang  dipakai  sebagai  separator  dalam penelitian ini adalah serbuk zeolit alam dengan kandungan seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Kandungan zeolit alam dalam % Berat.
SiO 2
Al 2 O 3 Fe 2 O 3 TiO 66,9 % 11,43% 4,59% 0,18% CaO MgO K 2 O Na 2 O 2,40% 1,44% 1,95% 1,29%
Serbuk zeolit alam diayak dengan ayakan 100 mesh..Adapun bentuk serbuk zeolit dalat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Serbuk zeolit alam
Tabel 2. Kandungan tepung jagung dalam % berat
Pati Amilosa Gula Protein 88,22 % 59,83% 0,12% 2,64% Lipida Abu Serat Asam Lemak Bebas 3,94% 0,76% 4,5% 1,91%
Tepung  jagung  juga  diayak  menggunakan  ayakan  100  mesh.  Kandungan  dalam  tepung  jagung disajikan pada Tabel 2. Bentuk dari tepung jagung dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Tepung jagung
Bahan sebagai anoda dan katoda adalah pelat tembaga dan aluminium. Ketebalan plat yang dipakai 0,5  mm.  lebar  dan  panjangnya  disesuakan  dengan  tempat  merangkai  aki.  Tempat  merangkai  aki menggunakan aki bekas sepeda motor yang dikosongkan isinya. Bahan lain sebagai penghantar ion adalah H 2 SO 4 atau dalam bahasa bengkel disebut aki zuur.  Rancangan penelitian ini menggunakan sebuk zeolit alam yang dicampurkan dengan tepung jagung, adapun pencampuran menggunakan variabel 2, 5 dan 8 % berat  tepung  jagung.  Berat  total  yang  bahan  yang  dicampurkan  adalah  70  gram.  Kedua  bahan  tersebut
diaduk selama 2 menit, kemudian dicampurkan air sebanyak 10 ml. Air disini berfungsi sebagi perekat saat dicetak. Proses pencetakan green keramik yaitu dengan memasukkan campuran adonan zeolit alam-tepung jagung ke dalam cetakan. Cetakan itu sendiri sudah didisain untuk menghasilkan bentuk sepesimen dengan ukuran 53 x 62 mm 2 dan ketebalan 6 mm. Tekanan cetak pada 15 MPa. Setelah di cetak sepesimen green keramik  dijemur  hingga  kering.  Green  keramik  yang  sudah  kering  dipanaskan  dengan  menggunakan furnace pada suhu 900  C, penahanan suhu selama 4 jam dan pendinginan di dalam furnace selama 24 jam. Hasil pemanasan berupa keramik berpori. Keramik berpori yang sudah jadi di foto makro dan mikro untuk mengetahui perbedaan kerapatan porinya. Setelah selesai di foto, keramik berpori disiapkan bersama pelat tembaga, pelat aluminium, tempat aki. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun sesuai dengan Gambar 3. Gambar 3 memperlihatkan bahwa urutan susunan 1 sel berupa 1 pelat tembaga, keramik berpori dan 1 pelat aluminium. Pelat tembaga sebagai anoda dan pelat aluminium sebagai katoda. Susunan aki ada 6 sel yang disusun secara seri kemudian dimasukkan ke dalam tempat aki. Supaya terhubung maka katoda sel 1 dihubungkan dengan kabel ke anoda sel 2, katoda sel 2 dihubungkan dengan kabel ke anoda sel 3, demikian seterusnya sampai sel 6. Proses penyambungan secara seri mengunakan kabel yang direkatkan dengan tenol yang dipanaskan pakai solder.  Pelat yang tidak terhubung pada anoda sel 1 sebagai kutup positif dan katoda sel 6 sebagai kutup  negatif. Susunan baterai aki yang sudah  terangkai diberi larutan H 2 SO 4 . Takaran H 2 SO 4 tiap masing-masing sel adalah 10 ml. Setelah aki siap, maka diuji nilai tegangan listrik pada aki menggunakan avometer. Cara pengukuran tegangan diperlihatkan pada Gambar 4.
Gambar 3. Susunan baterai aki
Gambar 4. Proses Pengujian tegangan baterai aki.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Nilai tegangan yang dihasilkan aki. Rangkaian aki yang sudah tersusun diukur tegangan listriknya tiap variabel. Hasil pengukuran tegangan listrik pada rangkaian aki ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Perbandingan Hasil Voltase Yang Di Hasilkan Pada Tiap Variasi
No Variasi Komposisi (%) Voltase Yang Di Hasilkan (Volt) 1 Zeolit alam 98% 3,98 V 2 Zeolit alam 95% 3,96 V 3 Zeolit alam 92% 3,95 V
Variabel  komposisi  serbuk  zeolit  alam  98%  dan  tepung  jagung  2%  serta  dengan  penambahan cairan 𝐻 2 𝑆𝑂 4 sebesar 10 ml menghasilkan daya listrik sebesar 3,98 V.Variabel komposisi serbuk zeolit alam 95%  dan tepung  jagung  5%  serta dengan  penambahan  cairan 𝐻 2 𝑆𝑂 4 sebesar 10  ml menghasilkan daya listrik sebesar 3,96 V. Sedangkan variabel komposisi serbuk zeolit alam 92% dan tepung jagung 8% serta dengan  penambahan  cairan 𝐻 2 𝑆𝑂 4 sebesar  10  ml  menghasilkan  daya  listrik  sebesar  3,95  V.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  penambahan  tepung  jagung  pada  keramik  zeolit  alam  menurunkan  tegangan listriknya. Agar lebih jelasnya dapat dibuat grafik yang disajikan pada Gambar 5 .
Gambar 5. Nilai tegangan yang dihasilkan pada tiap variabel campuran zeolit alam-tepung jagung.
Gambar 5 menjelaskan bahwa semakin rendah kandungan zeolit alam maka tegangan listrik yang dihasilkan akan semakin rendah pula. Semakain rendahnya tegangan ini ditenggarai banyaknya abu pada keramik zeolit alam. Bahan abu merupakan bahan hambatan listrik (E. Indra, 2013). Zeolit alam berfungsi sebagai adsorpsi bahan berpori,  yaitu media pengganti elemen sel dalam baterai. Keramik berpori  akan menyerap cairan 𝐻 2 𝑆𝑂 4 yang  ada dalam baterai. Keramik berpori sebagai media transportasi proses reaksi kimia pada cairan 𝐻 2 𝑆𝑂 4 sekaligus sebagai separator atau pemisah antara anoda dan katoda baterai agar tak terjadi  arus  pendek.  Hal ini  bisa diartikan  bahwa  keramik berpori  sebagai media  penyimpan  cairan 𝐻 2 𝑆𝑂 4 .  Semakin  banyak  pori  yang  ada  maka  daya  serap  terhadap  cairan 𝐻 2 𝑆𝑂 4 juga  semakin  besar. Pembuatan pori yang makin banyak dibutuhkan tepung jagung. Bentuk pori pada keramik saat di uji foto mikro disajikan pada Gambar 6.
Gambar 6. Bentuk Pori Pada Keramik Saat Di Uji Mikro
Pori-pori  jika  dilihat  pada  foto  skla  makro,  seperti  ditunjukkan  pada Gambar  7.  Gambar  7 memperlihatkan bentuk permukaan pada keramik dengan variasi komposisi zeolit 98 %, 95 % dan 92 %. Bentuk permukaan yang bertekstur memperlihatkan banyak sedikitnya jumlah pori-pori. Jika dilihat pada Gambar  7a .  Tektur  keramik  berpori  terlihat  lebih  kecil  dibandingkan  dengan Gambar  7b dan  c.  Hal  ini memperlihatkan bahawa semakin banyak tepung jagung mempengaruhi dari tektur keramik zeolit alam.
3,935 3,94 3,945 3,95 3,955 3,96 3,965 3,97 3,975 3,98 3,985 Zeolit 98% Zeolit 95% Zeolit 92% N ilai Te gan gan ( Vo lt) Variabel Komposisi zeolit alam
(a)
(b) (c)
Gambar 7. Keramik Berpori Komposisi Kandungan Zeolit Alam a. 98 %, b. 95 % dan c. 92 %

## Pembahasan
Hubungan  antara  tegangan  dan  pori-pori  yaitu  semakin  banyak  pori-pori  maka  semakin  kecil tegangannya. Hal ini disebabkan transfer ion dari katoda ke anoda lebih banyak melalui sparator zeolit. Hambatan seperator mempengaruhi dari perpindahan ion. Pada kasus ini ion berpindah melalui separator keramik zeolit karena zeolit dapat menyimpan dan mengalirkan arus (W. Chen et al., 2022; Syarif, 2014). Tektur yang rapat memperlihatkan pori-porinya lebih sedikit dan tektur yang renggang memperlihatkan pori-porinya banyak (Apriani et al., 2013; Verayana et al., 2018). Semakin banyak kandungan tepung jagung maka  semakin  banyak  pula  pori-pori  yang  dihasilkan.  Bentuk  fisik  keramik  berpori  dalam  skala mikrometer.  Berdasarkan  bentuk  fisik  keramik  berpori  didapatkan  bahwa  semakin  banyak  campuran tepung jagungnya maka pori yang dihasilkan juga semakin banyak sehingga porositasnya semakin tinggi. Semakin  banyak  pori  pada  keramik  maka  akan  mempengaruhi  tingkat  kerapatan  dan  porositas  pada keramik sehingga akan mempengaruhi nilai tegangan listrik yang dihasilkan. Semakin tinggi porositasnya maka semakin berkurang  kerapatannya. Tingkat kerapatan antara anoda katoda dan keramik juga akan mempengaruhi  nilai  tegangan  yang  dihasilkan,  semakin  banyak  pori  pada  permukaan  keramik menyebabkan luasan media sentuh dengan anoda katoda berkurang sehingga nilai tegangan listrik yang dihasilkan juga akan berkurang.  Nilai tegangan yang dihasilkan menjadi semakin rendah seiring dengan peningkatan pori.
Hasil ini memperlihatkan bahwa zeolit alam merupakan media separator yang dapat mengalirkan ion-ion dari katoda ke anoda. Hal ini dperlihatkan bahwa semakin rapat keramik zeolit alam maka semakin tinggi nilai tegangan listriknya. Sebenarnya untuk perbedaan tegangan listrik juga tidak begitu signifikan dan ketiganya masih terlalu rendah bila dibandingkan dengan tegangan listrik aki pada umumnya. Karakter keramik zeolit alam untuk separator pada dasarnya memiliki kekuatan dalam porositas, penyusutan dan keterbasahan (Weber  et  al.,  2014). Teknologi  separator  baru  ini  menawarkan  serangkaian  peningkatan positif dan kompetitif dalam hal suhu pengeringan, porositas, ketahanan penetrasi dan penyusutan. Selain itu perlu  adanya pngurangan porositas dengan memperkecil ukuran butir. Hal ini  dilakukan agar dapat meningkatkan ionik konduktifitas (Barbosa et al., 2021; F. Liu & Chuan, 2021; Tseng et al., 2013). Akan tetapi bila diteliti lebih lanjut akan dapat meningkatkan kapasitas baterai aki separator keramik zeolit alam. Temuan  ini  diperkuat  dengan  temuan  sebelumnya  yang  menyatakan  pembuatan  keramik  berpori menggunakan tepung jagung membuat pori yang menyeluruh (Mohamed Bazin et al., 2019). Kandungan tepung jagung yang lebih banyak akan membuat keramik berpori jadi lebih baik dan lebih banyak porinya (Alag & Zamel, 2018; Ayala-Landeros et al., 2016; X. Liu et al., 2022). Implikasi penelitian ini diharapkan separator  keramik  zeolit  alam  dapat  dipakai  pada  baterai  aki  dengan  peningkatan  sifat  sifik  dan  ionik konduktifitas .

## 4. SIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  hubungan  antara  tegangan  dan  pori-pori  yaitu  semakin  banyak pori-pori  maka  semakin  kecil  tegangannya.  Semakin  banyak  campuran  tepung  jagung  maka  semakin banyak  pori-pori  yang  dihasilkan  pada  keramik  zeolit  alam.  Semakin  banyak  pori-pori  ini  menurunkan tegangan listrik yang dihasilkan dari rangkaikan aki.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ackley,  M.  W.,  Rege,  S.  U.,  &  Saxena,  H.  (2003).  Application  of  natural  zeolites  in  the  purification  and
separation of gases. Microporous and Mesoporous Materials , 61 (1 – 3), 25 – 42. https://doi.org/10.1016/S1387-1811(03)00353-6.
Aini,  N.,  Wijonarko,  G.,  &  Sustriawan,  B.  (2016).  Sifat  Fisik,  Kimia,  Dan  Fungsional  Tepung  Jagung  Yang Diproses  Melalui  Fermentasi  (Physical,  Chemical,  and  Functional  Properties  of  Corn  Flour Processed by Fermentation). Jurnal Agritech , 36 (02), 160.
https://doi.org/10.22146/agritech.12860.
Alag, H. K., & Zamel, R. S. (2018). Studying the Properties of Porous Alumina Using Starch as a Binder. Journal of Al-Nahrain University of Science , 21 (3), 112 – 118. https://doi.org/10.22401/jnus.21.3.13.
Alam,  N.,  &  Nurhaeni.  (2008).  Pati  Jagung  Berbagai  Varietas  Yang  Diekstrak  Dengan  Pelarut  Natrium Bikarbonat. Jurnal Agroland , 15 (2), 89 – 94.
Apriani,  R.,  Diah  Faryuni,  I.,  Wahyuni,  D.,  Kunci,  K.,  Aktif,  K.,  Durian,  K.,  Hidroksida,  K.,  &  Fe,  A.  (2013). Pengaruh Konsentrasi Aktivator Kalium Hidroksida (KOH) terhadap Kualitas Karbon Aktif Kulit Durian  sebagai  Adsorben  Logam  Fe  pada  Air  Gambut. Prisma  Fisika , I (2),  82 – 86. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpfu/article/view/2931. Ayala-Landeros, J. G., Saucedo-Rivalcoba, V., Bribiesca-Vasquez, S., Castaño, V. M., Martínez-Hernández, A. L., & Velasco-Santos, C. (2016). Influence of corn flour as pore forming agent on porous ceramic material based mullite: Morphology and mechanical properties. Science of Sintering , 48 (1), 29 – 39. https://doi.org/10.2298/SOS1601029A.
Barbosa, J. C., Gonçalves, R., Costa, C. M., De Zea Bermudez, V., Fidalgo-Marijuan, A., Zhang, Q., & Lanceros- Méndez, S. (2021). Metal-organic frameworks and zeolite materials as active fillers for lithium-ion battery solid polymer electrolytes. Materials Advances , 2 (12), 3790 – 3805. https://doi.org/10.1039/d1ma00244a.
Buwono, A., & Febrian, S. (2020). The Aluminimum Air Battery Performace by Using Red Brick As The Cathode to Turn on The Led Lights . X (2), 86 – 91.
Cannarella, J., Liu, X., Leng, C. Z., Sinko, P. D., Gor, G. Y., & Arnold, C. B. (2014). Mechanical Properties of a Battery Separator under Compression and Tension. Journal of The Electrochemical Society , 161 (11), F3117 – F3122. https://doi.org/10.1149/2.0191411jes. Chen, D., Wang, X., Liang, J., Zhang, Z., & Chen, W. (2021). A novel electrospinning polyacrylonitrile separator with  dip-coating  of  zeolite  and  phenoxy  resin  for  Li-ion  batteries. Membranes , 11 (4). https://doi.org/10.3390/membranes11040267.
Chen, W., Wang,  X., Liang, J., Chen,  Y., Ma, W., & Zhang, S. (2022). A High  Performance Polyacrylonitrile Composite Separator with Cellulose Acetate and Nano-Hydroxyapatite for Lithium-Ion Batteries. Membranes , 12 (2). https://doi.org/10.3390/membranes12020124.
E. Indra. (2013). Studi Kekuatan Dielektrik Pada Bahan Campuran Abu Sekam Padi Dengan Resin Epoksi. Jurnal Teknik Elektro Universitas Tanjungpura (Jurnal Untan) , 1 (1), 4.
Krishna, R. N. (2020). Design and Development of Aluminium Air Battery. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology , 8 (8), 380 – 382. https://doi.org/10.22214/ijraset.2020.30904.
Li, A., Chun, A., Yuen, Y., Wang, W., Miguel, I., Cordeiro, D. C., Wang, C., Bo, T., Chen, Y., Zhang, J., Chan, Q. N.,
&  Yeoh,  G.  H.  (2021).  A  Review  on  Lithium-Ion  Battery  Separators  towards  EnhancedSafety
Performances and Modelling
Approaches.
Molecules , 26 (478),
2 – 15. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/molecules26020478.
Li, Y., Wang, X., Liang, J., Wu, K., Xu, L., & Wang, J. (2020). Design of a high performance zeolite/polyimide composite separator
for
lithium-ion
batteries.
Polymers , 12 (4). https://doi.org/10.3390/POLYM12040764.
Liu,  F.,  &  Chuan,  X.  (2021).  Recent  developments  in  natural  mineral-based  separators  for  lithium-ion batteries. RSC Advances , 11 (27), 16633 – 16644. https://doi.org/10.1039/d1ra02845f.
Liu, X., Yu, C., Qu, D., & Luo, X. (2022). Preparation of porous β -SiAlON ceramics using corn starch as pore- forming agent. Journal of the Australian
Ceramic Society 2022 , 1 – 7. https://doi.org/10.1007/S41779-022-00708-3. Martucci, A., & Cruciani, G. (2018). New Insights in Stability, Structure and Properties of Porous Materials. In New  Insights  in  Stability,  Structure  and  Properties  of  Porous  Materials . https://doi.org/10.3390/books978-3-03842-451-2.
Maulana,  I.,  Aripin,  &  Chobir,  A.  (2019).  Studi  Elektrokimia  Baterai  Aluminium-. Journal  of  Energy  and Electrical Engineering (JEEE) , 01 (01), 25 – 28. https://doi.org/https://doi.org/10.37058/jeee.v1i1.1193.
Miao, J., Lang, Z., Xue, T., Li, Y., Li, Y., Cheng, J., Zhang, H., & Tang, Z. (2020). Revival of Zeolite-Templated Nanocarbon  Materials:  Recent  Advances  in  Energy  Storage  and  Conversion. Advanced  Science ,
7 (20), 1 – 32. https://doi.org/10.1002/advs.202001335.
Mohamed Bazin, M., Ahmad, N., & Nakamura, Y. (2019). Preparation of porous ceramic membranes from
Sayong ball
clay.
Journal of Asian Ceramic Societies , 7 (4), 417 – 425. https://doi.org/10.1080/21870764.2019.1658339. Nie, Z., & Lin, Y. (2015). Fabrication of porous alumina ceramics with corn starch in an easy and low-cost way. Ceramics - Silikaty , 50 (4), 348 – 352.
Pakpahan, J. K., Karo, P. K., & Suroto, B. J. (2017). Studi Luas Permukaan Spesifik Zeolit Akibat Pengaruh Mikrostruktur dan Potensinya Sebagai Elektrode Superkapasitor. Jurnal Teori Dan Aplikasi Fisika , 5 (1), 19 – 24.
Pan, W., Wang, Y., Kwok, H. Y. H., & Leung, D. Y. C. (2019). A low-cost portable cotton-based aluminum-air battery
with high specific energy. Energy Procedia , 158 , 179 – 185. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2019.01.067.
Pavlov, D. (2011). Lead-Acid Batteries: Science and Technology. Lead-Acid Batteries: Science and Technology . https://doi.org/10.1016/C2009-0-16975-1.
Pavlov,  D.,  Naidenov,  V.,  &  Ruevski,  S.  (2006).  Influence  of  H2SO4  concentration  on  lead-acid  battery performance.  H-type  and  P-type  batteries. Journal  of  Power  Sources , 161 (1),  658 – 665. https://doi.org/10.1016/J.JPOWSOUR.2006.03.081.
Porvali, A. ;, Chernyaev, A. ;, Shukla, S. ;, Lundström, M., Porvali, A., Chernya ev, A., & Shukla, S. (2019). Lithium ion battery active material dissolution kinetics in Fe(II)/Fe(III) catalyzed Cu-H2SO4 leaching system Lithium  ion  battery  active  material  dissolution  kinetics  in  Fe(II)/Fe(III)  catalyzed  Cu-H  2  SO  4 leaching system . https://doi.org/10.1016/j.seppur.2019.116305. Rahaman, M. N. (2017). Ceramic processing and sintering, second edition. Ceramic Processing and Sintering, Second Edition , 1 – 875. https://doi.org/10.1201/9781315274126.
Respati, S. M. B., Soenoko, R., Irawan, Y. S., & Suprapto, W. (2018). Interfacial shear stress with pull-out test at  zeolite  ceramic  matrix  and  SS316  single  fiber. Revista  Materia , 23 (1). https://doi.org/10.1590/s1517-707620170001.0316. Respati, S. M. B., Soenoko, R., Irawan, Y. S., Suprapto, W., Saputra, W. B., & Purwanto, H. (2017). Capillary velocity of natural zeolite porous ceramic in different sintering temperatures. MM Science Journal , 2017 (JUNE), 1803 – 1805. https://doi.org/10.17973/MMSJ.2017_06_2016104. Respati, S. M. B., Soenoko, R., Irawan, Y. S., Suprapto, W., Wicaksono, D. K., & Purwanto, H. (2018). The effect of palm fibers addition on density, porosity, water discharge and TDS of the natural zeolite ceramic. AIP Conference Proceedings , 1977 . https://doi.org/10.1063/1.5042927.
Salman, M. M., Radhi, N. S., Sabr, O. H., & Nhabih, H. T. (2020). Utilization of diverse cheap materials as pore generating  agent  to  manufacture  low-cost  porous  ceramic. Ceramica , 66 (378),  179 – 185. https://doi.org/10.1590/0366-69132020663782873.
Schoetz,  T.,  de  Leon,  C.  P.,  Ueda,  M.,  &  Bund,  A.  (2017).  Perspective — State  of  the  Art  of  Rechargeable Aluminum  Batteries  in  Non-Aqueous  Systems. Journal  of  The  Electrochemical  Society , 164 (14), A3499 – A3502. https://doi.org/10.1149/2.0311714jes.
Song, Y., Sheng, L., Wang, L., Xu, H., & He, X. (2021). From separator to membrane: Separators can function more  in  lithium  ion  batteries. Electrochemistry  Communications , 124 ,  106948. https://doi.org/10.1016/J.ELECOM.2021.106948.
Syarif,  N.  (2014).  Performance  of  biocarbon  based  electrodes  for  electrochemical  capacitor. Energy Procedia , 52 , 18 – 25. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.07.050.
Takeda, Y., & Taguchi, K. (2018). Proposal of NaALO 2 as an electrolyte of aluminum-air battery. Journal of Fundamental and Applied Sciences , 10 (3S), 793 – 800. https://doi.org/10.4314/jfas.v10i3S.68.
Tseng, K. H., Chang, C. C., Lou, S. J., & Chen, W. P. (2013). Attitudes Towards Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) in a Project Based Learning (PjBL) Environment. International Journal Technology and Design Education , 23 , 87 – 102. https://doi.org/10.1007/s10798-011-9160-x. Verayana, Paputungan, M., & Iyabu, H. (2018). Pengaruh aktivator HCl dan H 3PO4 terhadap karakteristik (morfologi pori) arang aktif tempurung kelapa serta uji adsorpsi pada logam timbal (Pb). Jurnal Entropi , 13 (1),  67 – 75. https://www.neliti.com/publications/277418/pengaruh-aktivator-hcl- dan-h3po4-terhadap-karakteristik-morfologi-pori-arang-akt.
Weber, C. J., Geiger, S., & Falusi, S. (2014). Material review of Li ion battery separators. Packaging-Materials Review AIP Conference Fundamental Principals of Battery Design: Porous Electrodes AIP Conference , 1597 , 26. https://doi.org/10.1063/1.4878480.